Elektronik alüminyum folyo, bir dizi haddeleme işlemiyle işlenen bir tür alüminyum folyodur., yüksek saflıkta alüminyum külçelerin temizleme ve kesme işlemleri. Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin üretimi için önemli bir hammaddedir..
Elektronik alüminyum folyo bir nevi aliminyum folyo bir dizi haddeleme ile işlenir, yüksek saflıkta alüminyum külçelerin temizleme ve kesme işlemleri. Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin üretimi için önemli bir hammaddedir..
Alüminyum malzeme folyoya işlendikten sonra, elektronik alüminyum folyo yüzey korozyon işlemine ve yeniden oksidasyon işlemine tabi tutulur, ve daha sonra bir kapasitör oluşturmak için sarılır. Korozyondan önceki alüminyum folyoya hafif folyo denir, Korozyon sonrası alüminyum folyoya korozyon folyosu denir, ve yeniden oksidasyondan sonra alüminyum folyoya bitmiş folyo denir.
Elektronik alüminyum folyo, hafif folyoyu ifade eder ve alüminyum elektrolitik kapasitörlerin üretimi için önemli bir hammaddedir.. Üretim sürecinin sırası nedeniyle, elektronik alüminyum folyo ve elektrot folyoya bölünmüştür. Elektrot folyosu korozyon folyosu ve kimyasal folyoyu içerir.
Elektronik alüminyum folyo ve elektrolit birlikte 30%-70% alüminyum elektrolitik kapasitörlerin hammadde maliyetinin (kapasitörün boyutuna göre değişir). Elektrik enerjisini depolayabilir ve elektrolitik kapasitörlerin pozitif ve negatif elektrotları olarak kullanılabilir..
En temel elektronik bileşenlerden biri olarak, alüminyum elektrolitik kapasitörler, elektronik bilgi endüstrisi ve ev aletleri gibi çeşitli elektronik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır..
Küçük boyutlu özelliklere sahiptirler, büyük kapasite ve düşük maliyet, özellikle birim kapasite başına fiyat, tüm en ucuz kapasitörler arasında en düşük olanıdır, düşük fiyatlı bilgi ürünlerinin gelişme eğilimi doğrultusunda, iletişimde yaygın olarak kullanılmaktadır, ev Aletleri, Otomobil, elektronik, havacılık, yeni malzemeler ve diğer endüstriler. Pazar talebi çok büyük. Şu anda, alüminyum elektrolitik kondansatör üretimi 45% tüm kapasitör üretiminin.
Elektronik alüminyum folyonun ana ürünleri arasında 1000 ve 3000 serisi alüminyum alaşımı. Elektronik alüminyum folyo esas olarak elektronik bileşenlerde ve diğer alanlarda kullanılır.. Warwick Alüminyum Elektronik Folyo yüksek pazar payına sahiptir, istikrarlı ürün performansı, mükemmel kalite, ve yüksek pazar tanınırlığı.
Elektronik alüminyum folyo, yüksek saflıkta alüminyum folyodur, rafine alüminyumdan yapılmıştır (yüksek saflıkta alüminyum) alüminyum levhalara sıcak haddelenmiş alüminyum külçeler, ve daha sonra soğuk haddelenmiş ve tavlanmış. Elektronik alüminyum folyonun özel üretim süreci şunları içerir:: eritme ve döküm-ıslatma-sıcak haddeleme-ön tavlama-soğuk haddeleme-ara tavlama-soğuk haddeleme-folyo haddeleme-dilme-performans testi-paketleme.
|Alaşım serisi||Tipik Alaşım||Malzeme durumu||Kalınlık (mm)||Genişlik (mm)||Uzunluk (mm)|
|1000 diziler||1070、1100A||H18||0.02-0.055||100-1700||C|
|3000 diziler||3003|
Elektronik alüminyum folyo, yüksek voltajlı anot folyosuna bölünebilir, alçak gerilim anot folyosu, negatif elektrot folyosu, vb. Yüksek voltajlı anot folyosu sütun delikleri gibi korozyona uğramıştır, alçak gerilim anot folyosu sünger gibi aşınmış, ve orta gerilim bölümündeki anot folyosu güveler gibi aşınmış.
Yüksek gerilim anot folyosu iki kategoriye ayrılabilir, biri yüksek kaliteli yüksek gerilim folyosu; diğeri sıradan yüksek voltajlı folyodur. Yüksek kaliteli yüksek voltajlı anot folyosunun özellikleri “iki yüksek ve bir ince”, Yani, yüksek saflıkta, yüksek kübik doku ve ince yüzey oksit filmi.
Bu tür ürünler yüksek kalitededir, ama maliyeti yüksek. Alüminyum saflığı >99.99%, kübik doku 96%, ve vakumlu ısıl işlem 10-3pa ~ 10-5Pa koşulları altında gerçekleştirilir.. Sıradan yüksek voltajlı anot folyosu, ekonomik ve pratik bir yüksek voltajlı anot folyosudur. Alüminyum saflığı >99.98%, kübik doku >92%, ve vakumlu ısıl işlem 10-1pa ~ 10-2pa koşulları altında gerçekleştirilir..
Elektronik alüminyum folyo üretimi hassas bir işleme sürecidir, ve ürünün kalitesi, ileri düzeydeki hammaddelerle önemli bir ilişkiye sahiptir., kontrol sistemleri, ve üretim ekipmanları.
Küresel bir bakış açısıyla, Çin'in elektronik alüminyum folyo üretimi hızla gelişmesine rağmen, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin ileri teknolojide hâlâ avantajları var, özellikle yüksek voltajlı elektronik alüminyum folyoda.
Elektronik alüminyum folyo ürünlerinin proses teknolojisi konusunda katı gereksinimleri olduğundan, ekipman teknolojisi ve üretim yönetimi seviyesi, Nitelikli ürünler üretmek için üretimin süreç akışını ve ekipman özelliklerini sıkı bir şekilde takip etmesi gerekir..
Son yıllarda, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle, elektronik alüminyum folyo ürünlerinin üretiminde kullanılan ana ekipmanlar yerli üretimdir. Bu günlerde, Yerli elektronik alüminyum folyo fabrikaları, ürün üretmek için yerli ekipman kullanıyor, kalite seviyesi Japonya ve Güney Kore'nin ürettiği ürünleri yakaladı, hatta aştı.
Kontrol sistemi seçiminde, büyük yerli üreticilerin sahip olduğu teknoloji çok olgun değil, ve çoğu yabancı kontrol sistemlerini seçiyor. Teknoloji açısından, Yerli üretim hatları ve üretim süreçleri hâlâ yabancı teknolojiyi taklit ediyor ve kullanmaya devam ediyor, veya yabancı sermayeyle teknik bir işbirliği modeli seçin.
Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin ürün özelliklerini sürekli iyileştirmek için, ülkem alüminyum folyo işlemede ilgili birçok teknik gelişme kaydetti. Yüksek saflıkta kullanım, Yüksek performanslı alüminyum folyo malzemeleri, malzemenin korozyon performansını büyük ölçüde artırır, ve aynı zamanda oluşan dielektrik oksit filmin kaçak akımını büyük ölçüde azaltır;
Gelişmiş korozyon ve oluşum süreçlerinin geliştirilmesi, katot ve anot alüminyum folyoların spesifik kapasitesini daha da arttırır., ve anodik ışık Folyonun kaçak akımı daha da azalır. Kapasitörlerin hacminin azaltılmasını ve düzleştirilmesini gerçekleştirmek için, kimyasal olarak şekillendirilmiş alüminyum folyonun yüksek özgül hacimli ve yüksek mukavemetli işleme teknolojisi son yıllarda ilerleme kaydetmiştir.
|1. Alüminyum folyo çıkıntıları


▲Alüminyum folyo morlukları, taşıma veya depolama sırasında folyonun diğer nesnelerle çarpışması sonucu yüzeyinde veya uç yüzeyinde oluşan hasarı ifade eder.. Morluklar çoğunlukla alüminyum folyoyu paketlerken dikkatsizlikten kaynaklanıyor.
|2. Korozyon


▲Alüminyum folyonun yüzeyi çevredeki ortamla temas halindedir, ve bir kimyasal reaksiyon veya elektrokimyasal reaksiyon meydana geldikten sonra, Alüminyum folyonun yüzeyinde kusurlar oluşacaktır, aşınmış alüminyum folyonun yüzeyi parlaklığını kaybedecektir, ve ciddi durumlarda gri korozyon ürünleri oluşacaktır. Korozyona uğramış alüminyum folyo, terminalin ürettiği ürünlerin estetiğine büyük etki yapacaktır..
|3. Yüzey hava kabarcıkları


▲Yüzeyinde kabarcık kusurları olan alüminyum folyo, folyo yüzeyinde düzensiz dairesel veya şerit şeklinde boşluklara sahip olacaktır; çıkıntıların kenarları pürüzsüz, iki taraf asimetrik, ve dağılım düzensiz. Dengesiz kuvvetin kırılmaya ve kapanmaya neden olması muhtemeldir.
|4. Koyu yan şeritler


▲Koyu yan şeritler çoğunlukla çift eklemli ürünlerde görülür. Karanlık tarafta yuvarlanma yönü boyunca belirgin açık ve koyu çizgiler var, görünümü etkileyen.
|5.Baskılar


▲ Alüminyum folyonun yüzeyinde iz bırakacak pek çok durum vardır, silindirin veya kılavuz silindirin yüzeyindeki kusurlar veya yüzeye yapışmış metal talaşı gibi kirler gibi, manşon veya tüp göbeğinin yüzeyi temiz değil veya bölgede düzgün tümsekler var, veya folyo sarıldığında yuvarlanıyor. Yüzeye yabancı cisimler yapışmış., vb. Folyo yüzeyinde işaretlerin göründüğü yerlerde genellikle tek veya periyodik çöküntüler veya çıkıntılar bulunur., tanımlanması kolay olan.
|6. Yağ lekeleri


▲Yaygın alüminyum folyo yağ lekeleri tavlamadan sonra oluşur ve genellikle açık sarıdır, kahverengi, veya sarımsı kahverengi lekeler.
|7. Yağı ve kiri çıkarın


▲Yağ alma işleminin temiz olup olmadığını kontrol etmek için, genellikle tavlamadan sonra, yağ giderme seviyesini test etmek için su fırçalama yöntemini kullanın. Su fırçalama testinde belirtilen seviyeye ulaşmıyorsa, alüminyum folyo üzerinde yağ kalmış olabilir.
|8.Bölünmüş kenar


▲Alüminyum folyo yüzeyindeki uzunlamasına çatlaklara çatlak kenarlar denir.. Ağır vakalarda, kenarlarda belirgin boşluklar görülebilir.
|9. Kötü plaka şekli


▲Eşit olmayan deformasyon nedeniyle, folyo yüzeyinde yerel düzensizlikler meydana gelir, buna kötü şekil denir. Arızanın meydana geldiği yere göre, orta dalgalara bölünmüştür, kenar dalgaları, iki kenarlı dalgalar ve bileşik dalgalar. Yanlardaki dalgalara yan dalgalar denir. (şekilde gösterildiği gibi), ve ortadaki dalgalara orta dalga denir. Her ikisine de bileşik dalga denir, ortada ve yanda olmayan dalgalara ise iki nervürlü dalga denir..
|10. yapışma


▲Tek bir alüminyum folyo rulosunun açılması kolay değildir, ve birden fazla sayfa açıldığında, sertleşecek, ve ürünün serbest düşme uzunluğu standart gereklilikleri karşılayamıyor. Ciddi durumlarda, tek sayfa açılamıyor, ve alüminyum folyonun yapışması ürünlerin üretimini ciddi şekilde etkileyecektir.
|11. Delikler


▲Folyolun yüzeyi deliklere eğilimlidir.
|12. gevşek hacim


▲Çünkü dilme sırasında sarım sıkı değildir, folyo kalıbın yönü boyunca dik tutulduğunda, folyo katmanlar arasında kaydırılacak; folyoya parmakla basıldığında, yerel çöküntüler meydana gelebilir.
|13. Çapak


▲Kestikten sonra, folyonun kenarında farklı boyutlarda dikenler var.
|14. Bölünme düzeyi


▲Alüminyum folyo rulolarının uç yüz katmanları düzensiz hareket eder, uç yüzün dengesiz olmasına neden oluyor.
|15. Kule şekli


▲Alüminyum folyo uç katmanları arasındaki yanlış hizalama, kule şeklinde bir sapmaya neden olur, buna kule şekli denir. Kule şekli bölünmüş seviyelerin özel bir durumudur, yanları bir kuleye benziyor.
Lambalar için ortak alüminyum disk çemberi 1050-O'dur, 1060-Ö, 1100-Ö, vb., çünkü abajur alüminyum disklerin damgalanmasıyla elde edilir, ve O-state alüminyum diskler daha iyi sünekliğe sahiptir ve damgalama işlemi için daha uygundur;
3004 alüminyum bobin bir alüminyum-manganez alaşımıdır, en yaygın kullanılan pas önleyici alüminyum. Bu alaşımın gücü yüksek değil. Şuna benzer: 3003 yaklaşık alaşımlar 1% magnezyum eklendi.
5083 Alüminyum Levha, aşırı ortamlarda üstün performansı ile bilinir. 5083 Alüminyum, deniz suyundan ve endüstriyel kimyasal ortamlardan kaynaklanan korozyona karşı oldukça dirençlidir..
1050 Alüminyum Bobin ticari olarak saf dövme aittir 1000 saflık derecesine sahip bir dizi alaşım 99.5% alüminyum. Bu alaşım genellikle soğuk haddeleme veya ekstrüzyon için kullanılır.. Yüksek plastisite özelliklerine sahiptir., korozyon direnci, elektiriksel iletkenlik, ve termal iletkenlik.
ilaç folyosu, tıbbi sınıf folyo veya blister folyo olarak da bilinir, 8011,8021,8079 Farmasötik ambalaj folyosu için yaygın olarak kullanılan alüminyum folyo.
1060 alüminyum şeritli kablolar mükemmel yük taşıma kapasitesine sahiptir, özellikle kendi kendine yetme kapasitesi. Bir alüminyum tel şu kadar uzun olabilir: 4000 düşmeden metre, bir bakır kablo sadece ulaşabilirken 2750 metre.
Henan Huawei Alüminyum Co, Ltd Şti, Çin Henan'daki En Büyük Alüminyum Tedarikçilerinden Biri,Biz 2001 Yılında Kurulduk, Ve ithalat ve ihracat ve yüksek kaliteli alüminyum ürünler konusunda zengin deneyime sahibiz
Pzt – Ctst, 8– 5PM
Pazar: Kapalı
No.52, Dongming Yolu, Zhengzhou Belediyesi, Arjantin, Çin